210 
dans la cuve remplie d'acide sulfurique dilué à 
5 °/, environ, et qui sert d'électrolyte. 
On fait passer le courant électrique dans l’élec- 
trolyte, à travers toute la masse du liquide et des 
fils; l'oxyde de cuivre, combiné sous forme de 
composé cellulosique, qui constitue la masse des 
fils, se solubilise au fur et à mesure, puis se décom- 
pose, sous l’action du courant électrique, en cuivre 
métallique, qui se porte sur la cathode. L'acide sul- 
furique se régénère et l’électrolyte acide mis en 
œuvre est prêt à être utilisé de nouveau. 
La cellulose, par suite de ces réactions, est, en 
outre, isolée de sa combinaison, et les fils alors 
obtenus se présentent avec une grande élasticité. 
Pendant l'opération, les bobines de fils tournent 
dans le bain électrolyte, et l'isolement de la cellu- 
lose ainsi que la récupération du cuivre et la régé- 
nération de l'acide s'effectuent automatiquement, 
avec rapidité. 
Les bobines de fils sont ensuite lavées, dévidées et 
séchées ; une torsion des fils et un blanchiment ter- 
minent les opérations; finalement, on obtient une 
soie artificielle résistante, ayant une grande élasti- 
cité et prenant bien la teinture. 
Dans l'étude que nous venons de faire, seuls 
les procédés qui réellement ont été industrialisés 
H. DE LA COUX — LA CELLULOSE ET L'INDUSTRIE DE LA SOIE ARTIFICIELLE 
et donnent lieu actuellement à une exploitation 
commerciale ont fait l’objet de notre examen: 
conséquemment, nGus avons passé sous silence les. 
acétates de cellulose, en matière de soie artificielle. 
Il y a vingt-cinq ans environ, la soie artificielle 
n'avait guère qu'une ténacité de 60 grammes pour 
100 deniers, une élasticité de 5 °/,, et une résistance: 
pour ainsi dire nulle lorsque le fil était mouillé. 
Si l'on considère maintenant, parmi les procédés 
industrialisés, le plus récent (procédé E. Crumière), 
on constate, d’après un bulletin officiel de la Condi- 
lion des soies de Lyon, que la soie artificielle 
obtenue possède une ténacité de 135 grammes pour 
100 deniers et une élasticité de 19,5 °/,; de plus, à 
l’état mouillé, le fil présente une ténacité de 
31 grammes pour 100 deniers et une élasticité de 
27 °/,; ces divers chiffres, indiqués parallèlement, 
permettent de constater l'importance des progrès 
réalisés dans l’industrie de la soie artificielle. 
Cependant la Chimie n’a pas dit son dernier mot, 
et un jour viendra, qui n’est peut-être pas éloigné, 
où la synthèse chimique permettra d'égaler et 
même de surpasser, sous tous les rapports, la soie 
naturelle. 
H. de la Coux, 
Ingénieur chimiste expert, 
Inspecteur de l'Enseignement technique 
au Ministère du Commerce et de l'Industrie. 
